国家标准
发布ICS91.100.30
CCSQ12
中华人民共和国国家标准
GB×××××—202×
部分代替GB8076—2008，GB18588—2001，GB31040—2014
混凝土外加剂安全技术规范
Safetytechnicalspecificationforconcreteadmixtures
征求意见稿
202×-××-××发布 202×-××-××实施
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
GB×××××—202×
I目次
前言..................................................................................II
1范围................................................................................1
2规范性引用文件......................................................................1
3术语和定义..........................................................................1
4技术要求............................................................................2
4.1有害物质限量....................................................................2
4.2受检混凝土性能..................................................................2
5试验方法............................................................................6
5.1有害物质限量的试验方法..........................................................6
5.2受检混凝土性能的试验方法........................................................6
附录A（资料性）混凝土外加剂产品清单和代号...........................................7GB×××××—202×
II前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起
草。
本文件代替GB8076—2008、GB18588—2001和GB31040—2014中涉及安全的强制性内容，与三项
标准中强制性内容相比，主要技术变化如下：
——增加了释放氨、抗冻性指标、负温抗压强度比、负温收缩率比、引气减水剂等术语（见3.2、
3.6、3.7、3.8和3.9）；
——更改了氯离子含量的要求（见4.1，GB8076—2008的5.2）；
——增加了掺加防水剂和防冻剂的受检混凝土的性能要求（见4.2的表10,表11）；
——增加了混凝土外加剂产品清单和代号（见附录A）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。
本文件及其所部分替代文件的历次版本发布情况为：
——本文件为首次发布；
——GB8076—1997、GB8076—2008；
——GB18588—2001；
——GB31040—2014。GB×××××—202×
1混凝土外加剂安全技术规范
1范围
本文件规定了混凝土外加剂安全技术要求和试验方法。
本文件适用于建设工程水泥混凝土用各类外加剂。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，
仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本
文件。
GB/T8075混凝土外加剂术语
GB/T8076混凝土外加剂
GB/T8077混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T18588混凝土外加剂中释放氨的测试方法
GB/T31040混凝土外加剂中残留甲醛的测试方法
GB/T50081混凝土物理力学性能试验方法标准
3术语和定义
GB/T8075界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
混凝土外加剂admixturesforconcrete
混凝土组成材料中除胶凝材料、骨料、水和纤维组分以外，在混凝土拌制之前或拌制过程中加入的，
用以改善新拌混凝土和（或）硬化混凝土性能，对人、生物及环境安全无有害影响的材料（以下简称外
加剂）。
［来源：GB/T8075-2017，2，有修改］
注：常见混凝土外加剂品种见附录A（资料性）。
3.2
释放氨ammoniaemittedfromconcreteadmixture
外加剂经蒸馏后可释放出的氨。
3.3
残留甲醛residualformaldehyde
外加剂中以游离态存在的单分子甲醛和易解聚成单分子甲醛的聚甲醛。
［来源：GB/T31040-2014，3.2］
3.4
抗压强度比ratioofcompressivestrength
受检混凝土与基准混凝土同龄期抗压强度之比，以百分数表示。
［来源：GB/T8075-2017，5.14]
3.5GB×××××—202×
2收缩率比ratioofshrinkage
受检混凝土与基准混凝土同龄期收缩率之比，以百分数表示。
［来源：GB/T8075-2017，5.17］
3.6
抗冻性指标indexoffrostresistance
经快冻法抗冻试验200次循环后，掺有外加剂的受检混凝土试件的相对动弹性模量保留率，以百分
数表示。
3.7
负温抗压强度比ratioofcompressivestrengthatminustemperature
掺加防冻剂的受检负温混凝土抗压强度与标养28d基准混凝土抗压强度的比值，以百分数表示。
3.8
负温收缩率比ratioofshrinkageatminustemperature
掺加防冻剂的受检负温混凝土收缩率与28d基准混凝土收缩率的比值，以百分数表示。
3.9
引气减水剂airentrainingtypewaterreducingadmixture
兼有引气和减水功能的外加剂。
4安全技术要求
4.1有害物质限量
各种外加剂的有害物质限量应符合表1的要求。
表1外加剂有害物质限量要求
项目 技术指标 适用范围
氯离子含量a/%≤0.10钢筋混凝土结构中使用的外加剂
释放氨的量a/% ≤0.10 具有室内使用功能的建筑用外加剂
残留甲醛的量b/（mg/kg） ≤500 具有室内使用功能的建筑用外加剂
a：以质量分数计，用百分数表示；
b：以折固含量计。
4.2受检混凝土性能
4.2.1高性能减水剂
掺加高性能减水剂的受检混凝土性能应符合表2的要求。GB×××××—202×
3表2掺加高性能减水剂的受检混凝土性能要求
％
项目技术指标
早强型HPWR-A 标准型HPWR-S 缓凝型HPWR-R
抗压强度比1d ≥180 ≥170 —
3d ≥170 ≥160 —
7d ≥145 ≥150 ≥140
28d ≥130 ≥140 ≥130
28天收缩率比 ≤110 ≤110 ≤110
4.2.2高效减水剂
掺加高效减水剂的受检混凝土性能应符合表3的要求。
表3掺加高效减水剂的受检混凝土性能要求
％
项目技术指标
标准型HWR-S 缓凝型HWR-R
抗压强度比1d ≥140 —
3d ≥130 —
7d ≥125 ≥125
28d ≥120 ≥120
28天收缩率比 ≤135 ≤135
4.2.3普通减水剂
掺加普通减水剂的受检混凝土性能应符合表4的要求。
表4掺加普通减水剂的受检混凝土性能要求
％
项目技术指标
早强型WR-A 标准型WR-S 缓凝型WR-R
抗压强度比1d ≥135 — —
3d ≥130 ≥115 —
7d ≥110 ≥115 ≥110
28d ≥100 ≥110 ≥110
28天收缩率比 ≤135 ≤135 ≤135GB×××××—202×
44.2.4引气减水剂
掺加引气减水剂的受检混凝土性能应符合表5的要求。
表5掺加引气减水剂的受检混凝土性能要求
％
项目 技术指标
抗压强度比3d ≥115
7d ≥110
28d ≥100
28天收缩率比 ≤135
抗冻性指标 ≥80
4.2.5泵送剂
掺加泵送剂的受检混凝土性能应符合表6的要求。
表6掺加泵送剂的受检混凝土性能要求
％
项目 技术指标
抗压强度比7d ≥115
28d ≥110
28天收缩率比 ≤135
4.2.6早强剂
掺加早强剂的受检混凝土性能应符合表7的要求。
表7掺加早强剂的受检混凝土性能要求
％
项目 技术指标
抗压强度比1d ≥135
3d ≥130
7d ≥110
28d ≥100
28天收缩率比 ≤135
4.2.7缓凝剂
掺加缓凝剂的受检混凝土性能应符合表8的要求。GB×××××—202×
5表8掺加缓凝剂的受检混凝土性能要求
％
项目 技术指标
抗压强度比7d ≥100
28d ≥100
28天收缩率比 ≤135
4.2.8引气剂
掺加引气剂的受检混凝土性能应符合表9的要求。
表9掺加引气剂的受检混凝土性能要求
％
项目 技术指标
抗压强度比3d ≥95
7d ≥95
28d ≥90
28天收缩率比 ≤135
抗冻性指标 ≥80
4.2.9防水剂
掺加防水剂的受检混凝土性能应符合表10的要求。
表10掺加防水剂的受检混凝土性能要求
％
项目 技术指标
抗压强度比3d ≥90
7d ≥100
28d ≥90
28天收缩率比 ≤135
4.2.10防冻剂
掺加防冻剂的受检混凝土性能应符合表11的要求。GB×××××—202×
6表11掺加防冻剂的受检混凝土性能要求
％
项目技术指标
AfA（-5℃） AfA（-10℃） AfA（-15℃）
负温抗压强度比-7d ≥20 ≥10 ≥8
-7d+28d ≥90 ≥85 ≥80
抗压强度比 28d ≥95 ≥95 ≥90
负温收缩率比 ≤135
注1：表中（-5℃）、（-10℃）、（-15℃）表示该防冻剂的规定温度分别为-5℃、-10℃、-15℃；
注2：表中“-7d负温抗压强度比”是指掺加防冻剂的受检负温混凝土负温养护7d抗压强度与基准混凝土28d标养
强度之比，以百分数表示；
注3：表中“-7d+28d负温抗压强度比”是指掺加防冻剂的受检负温混凝土负温养护7d再转标准养护28d抗压
强度与基准混凝土28d标养抗压强度之比，以百分数表示。
注4：表中“负温收缩率比”是指掺加防冻剂的受检混凝土经负温养护7d转标准养护3d后经恒温恒湿干空室养护
28d的收缩率与基准混凝土标准养护3d后经恒温恒湿干空室养护28d的收缩率之比，以百分数表示。
5试验方法
5.1有害物质限量的试验方法
5.1.1氯离子含量
按GB/T8077规定的离子色谱法测定。
5.1.2释放氨的量
按GB/T18588规定的蒸馏后滴定法测定。
5.1.3残留甲醛的量
按GB/T31040规定的乙酰丙酮分光光度法测定。
5.2受检混凝土性能的试验方法
5.2.1试件制作
混凝土试件制作及养护按GB/T50081的规定进行，但混凝土预养温度为(20±3)℃。
5.2.2抗压强度比、收缩率比、负温抗压强度比、负温收缩率比、抗冻性指标
按GB/T8076的规定进行。GB×××××—202×
7附录A
（资料性）
混凝土外加剂产品清单和代号
表A.1给出了本文件中涉及到的混凝土外加剂产品和代号。
表A.1混凝土外加剂产品和代号
序号 产品类别、名称和型号 代号是否列入
本文件4.1是否列入
本文件4.2
1 高性能减水剂早强型 HPWR-A √ √
标准型 HPWR-S √ √
缓凝型 HPWR-R √ √
2 高效减水剂标准型 HWR-S √ √
缓凝型 HWR-R √ √
3 普通减水剂早强型 WR-A √ √
标准型 WR-S √ √
缓凝型 WR-R √ √
4 引气减水剂 AEWR √ √
5 引气剂 AE √ √
6 泵送剂 PA √ √
7 早强剂 Ac √ √
8 缓凝剂 Re √ √
9 混凝土防水剂 WrA-C √ √
10 混凝土防冻剂 AfA √ √
11 砂浆防水剂 WrA-M √
12 砂浆防冻剂 M-AfA √
13 水性渗透型无机防水剂 DPS √
14 水泥基渗透结晶型防水剂 CCCW-A √
15 泵送防冻剂 P-AfA √
16 速凝剂 FSA √
17 絮凝剂 AWA √
18 防腐阻锈剂 SRCIA √
19 钢筋混凝土阻锈剂 RCI √GB×××××—202×
8表A.1混凝土外加剂产品和代号（续）
序号 产品类别、名称和型号 代号是否列入
本文件4.1节是否列入
本文件4.2节
20 膨胀剂 EA √
21 灌浆剂 GA √
22 灌浆外加剂 GAP √
23 减缩剂 SRA √
24 减胶剂 CRA √
25 坍落度保持剂 FRA √
26 抗侵蚀抑制剂 TIA √
27 抗侵蚀防腐剂 ECRA √
28 可再分散乳胶粉 RPP √
29 纤维素醚 CE √
30 保水剂 WRA √
31 粘度改性剂 VMA √
32 水分蒸发抑制剂 ER √
33 增塑剂 MMP √
34 内养护剂 ICA √